J2 ANNALES DU MUSEUM 



cuivrc pyriteux, sans aucun indice de cobalt, quoique le 

 nikel se trouve presque toujours dans le voisinage de ce der- 

 nier metal. 



M. Ullman est le premier qui en ait fait l'analyse, et son 

 resultat a ete con firm t> depuis par M. KJaproth qui a retire 

 du mineral dont il s'agit environ $■ d'antiinoine, f de nikel, 

 j- de fer, et £ de soufre. M. Haiiy a bien voulu m'en remettre 

 ime portion pour que je la soumisse a l'analyse. 



Avant d'entrer dans le detail des operations que j'ai fakes 

 a cette fin , je erois devoir dire quelques mots sur ses carac- 

 teres exterieurs sensibles. 



Ce mineral est compose en partie de larges lames paralleles 

 d'un blanc eclatant, a peu pres semblables a celui de l'anti- 

 moine, et en partie d'une matiere compacte , legerement 

 luisante, dont la couleur tire sur le gris de plomb; il est re- 

 convert d'une legere couche jaunatre, qui a lapparence de 

 l'oxyde de fer. 



Sa pesanteur specifique est de 5,65. 



Sa durete est plus grande que celle du sulfure d'antimoine. 



Expose au feu du rhalumeau, il se fond et repand des \a- 

 peurs blanches qui ont l'odeur de l'arsenic, etdont une por- 

 tion fixee sur le charbon lui donne \me couleur jaune. 



A mesure qu'il exhale ainsi des vapenrs, safusiBilite dimi- 

 nue , il arrive meme un moment ou la chaleur produite par 

 le chahuneau est insu/risante pour le tenir en fusion : il resle 

 un petit bouton blanc et fragile, ce qui prouve manifeste- 

 ment qu'il entre au moins deux metaux dans la composition 

 de cette mine. 



Comuie \es phenomenes ci-dessus annonooient la preseuee 



